38 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



dass 



ä = 



den Ablenkungen im Galvanometer und der Zahl der Stanniolblätter 

 darstellt durch eine lineare Function : 



j = a -f bx, 

 wo a den zu interpolirenden Werth, x die Skalentheile, y den nach 

 Prüfung des Gewichtsatzes erhaltenen Werth des Uebergewichtes be- 

 deutet, so ergiebt sich aus 



y 1 == a -f- bxj 



y 2 =a-bx 2 , 



x i y 2 + x 2 y t 



X l + X 2 



Im vorliegenden Falle findet sich mit Hilfe des Stückes (20) = 19,7 

 als Uebergewicht für a der Betrag 10,0, so dass man als Com- 

 pensation hat: 



Stück (50) = 49,7 cf. S. 12. 

 * (10) = 9,9 

 Bleiplatte A = 24,0 Tabelle II. 

 Interpol, a = 10,0 



Summe = 93,6. 

 Entnimmt man den Inductionswerth für jede der beiden zusammen 

 bestimmten Platten aus Tabelle II, so ist derselbe 



für Zinn A = 39,9 

 für Kupfer A = 53,8 



Summe = 93,7. 



Beobachtung und Rechnung stimmen also überein bis auf etwa 0,1 pCt. 



Bevor dazu übergegangen wurde, die Leitungsfähigkeiten zu be- 

 rechnen, war es nothwendig, noch zwei Correctionen zu berücksichtigen. 



Während die cylindrischen Hohlräume beider Quecksilbergefässe im 

 Mittel 85 mm Durchmesser hatten, zeigten die ausgeschnittenen Platten 

 mehrfach von diesem Durchmesser Abweichungen. Deshalb wurden 

 Versuche angestellt mit Kupfer- und Zinnplatten, für welche d = 75, 

 85 und 95 mm war. Es ergab sich das früher schon 1. c. mitgetheilte 

 Resultat, dass die Inductionswerthe etwas schneller zunehmen, als die 

 Quadrate der Durchmesser. Nach den Versuchen wurden alle Inductions- 

 werthe auf 85 mm als Normaldurchmesser reducirt. 



Was die andere Correction betrifft, so ändern sich bekanntlich die 

 Leitungsfähigkeiten des Quecksilbers, der anderen Metalle und der Le- 

 girungen nicht in gleicher Weise mit der Temperatur. Da diejenige des 

 Quecksilbers bei einer Temperatur von 0° als Einheit gewählt war, so 

 wurden die erforderlichen Factoren in Rechnung gebracht. Die Tem- 

 peratur während der Versuche mit den Quecksilberplatten war 20,6°. 



In der folgenden Tabelle sind unter J die corrigirten Quotienten 

 J/8 enthalten, unter X die aus ihnen berechneten Leitungsfähigkeiten der 

 untersuchten Platten, unter s auch ihre specifischen Gewichte angegeben. 



